Indonesian Journal of Chemical Science and Technology

## State University of Medan
e-ISSN : 2622-4968, p-ISSN : 2622-1349
IJCST-UNIMED, Vol. 05, No. 2, Page ; 74 – 79
Received : June 19 th , 2022 Accepted :  July 22 th , 2022               Web Publised ; July 30 th , 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Modified Natural Rubber Sir-20 Using Chain Scission Reaction Method And Grafting With Anhydrous Maleic

## April Sinaga*, Eddiyanto, and Andreas Nababan
Dapertemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan
*Email : aprilsinaga@gmail.com

## ABSTRACT
In this research, natural rubber SIR-20 was modified by the chain severing reaction method with the addition of decimal peroxide and flowing oxygen gas as much as 2 l/mint for 6 hours at a temperature of 135 o C while stirring. Fourier Transformed-Infra Red (FTIR) spectra obtained, it can be concluded that there has been a chain breaking reaction seen from the functional group analysis which produces a  series  of  distinctive  peaks  in  the  hydroxyl  group  (OH)  and  2  carbonyl  peaks  (C=O)  which  are obtained  at  natural  rubber  SIR-20  +  3  phr  DCP  of  3435  and  1715,  respectively;  1737  and  has  a strong  intensity  which  indicates  a  chain  breaking  reaction  has  occurred  in  natural  rubber  SIR-20. From  the results of  the  FTIR  analysis, it  was  found that the  C=O group  was  getting  sharper  which was  the  typical  absorption  peak  originating  from  maleic  anhydride  grafted  on  the  natural  rubber chain .
Keywords : Natural Rubber SIR-20, Chain Scission, Grafting, decimal peroxide, Maleic Anhydride

## I. Pendahuluan
Indonesia termasuk urutan kedua dunia dalam menghasilkan dan mengekspor karet alam.
Menurut data derektorat jenderal perkebunan 2019, luas  areal  perkebunan  rakyat  karet  Tahun  2014- 2018  cenderung  mengalami kenaikan  yang signifikan  dengan  rata-rata  kenaikan  sebesar 1,36%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017- 2018 sebesar 4,27% dengan peningkatan luas areal sebesar 132.490 hektar. Pada tahun 2018, luas areal karet  perkebunan  rakyat  tercatat  seluas  3.235.761 hektar 1 .
Hevea  brasiliensis  ialah  bahasa  latin  dari tanaman  karet  yang  tergolong  kedalam  keluarga Euphorbiacea,  dikenal  dengan  nama  hapea,  gota dan rambung. Karet ialah nonmigas dari komoditas perkebunan  yang sangat  penting  dalam  kehidupan sehari-  hari  terutama  untuk  kendaraan  bermotor
atau  alat  transportasi  lainnya.  Perlu  ditingkatkan produksi  tanaman  karet  terutama  dalam  bidang teknologi  budidaya  tanaman karet 2 .  Tanaman karet mengandung  getah  seperti  susu  yang  disebut dengan lateks. Lateks yang diperoleh digumpalkan terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk produk bahan  baku.  Penggumpalan  ini  terjadi  karena rusaknya  kemantafan  sistem  koloid  lateks  akibat adanya kesetimbangan muatan positif dan negative pada lateks 3 .
Karet terdiri dari dua jenis yaitu karet sintetik dan  karet  alamiah.  Karet  alam  memiliki  viskositas mooney  yang  beragam  sehingga  menyulitkan konsumen  dalam  membuat  kompon  barang  jadi karet 4 .Disamping itu karet alam memiliki beberapa sifat  unggul  diantaranya  ialah  keelastisan  yang tinggi,  kepegasan,  ketahan  kikis  dan  sobek  serta daya  lengket  yang  baik  dan  mudah  untuk  digiling.
Namun selasai dari sifat unggul yang dimiliki karet terdapat  pula  beberapa  kelemahan  dari  karet  alam diantaranya  yaitu  tidak  tahan  terhadap  panas,  kuat tarik  dan  ketahanan  sobek  yang  rendah  untuk produk sarung tangan medis dan kondom, oksidasi dan pelarut organik. Hal ini dipahami karena karet alam  umumnya  mengandung  ikatan  tidak  jenuh yang tinggi dan bersifat non polar 5 .
Karet  alam  memiliki  ikatan  jenuh  (rangkap dua)  yang  tinggi,  sehingga  karet  alam  mudah terdegradasi apabila terkena cahaya matahari, ozon, air  dan  suhu  tinggi.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut karet  alam  perlu  dilakukan  modifikasi 4 .  Dengan memodifikasi  karet  alam  ini  juga  kebutuhan konsumen  dapat  terpenuhi  disegala  bidang. Modifikasi  karet  alam  ada  dua  jenis  yaitu modifikasi  karet  alam  secara  kimia  dan  modifikasi karet  alam  secara  fisika.  Modifikasi  karet  alam secara  kimia  merupakan  modifikasi  karet  alam dengan  mencampurkan  bahan  kimia  tertentu sehingga  struktur  molekulnya  menjadi  berubah. Berbagai  jenis  modifikasi  karet  alam  secara  kimia diantaranya  epoksidasi,  hidrogenasi,  degradasi kimia,  klorinasi  (grafting),  dan  siklisasi  karet. Modifikasi  karet  alam  secara  fisika  yaitu menginteraksikan  karet  buatan  dengan  karet alamiah 6 .
Dalam penelitian Tamrin 2020, menggunakan karet  alam  SIR-20  yang  dilarutkan  dalam  xylene. Kemudian  dipanaskan  pada  suhu  90 O C  dan ditambahkan  bahan  peroksida.  Bahan  peroksida yang digunakan ada dua yaitu fenilhidrazin dengan benzoil peroksida. Setelah itu dialirkan gas oksigen 2  L/mnt  dan  distirer  selama  24  jam  pada  suhu 90 O C. Pemanasan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja  fenilhidrazin  dan  benzoil  peroksida  yang dialirkan  gas  O 2 dalam  pemutusan  rantai  molekul karet  menjadi  karet  yang  memiliki  rantai  molekul yang  pendek . Fenilhidrazin  dan  benzoil  peroksida bekerja  dengan  membentuk  radikal  akibat  proses pemanasan  yang  bereaksi  dengan  penambahan oksigen.  Adanya  oksigen  akan  membentuk  radikal yang menyerang ikatan rangkap rantai karbon karet alam  sehingga  menjadi  berikatan.  Kemudian radikal  yang  terbentuk  dari  fenilhidrazin  dan benzoil peroksida menyerang ikatan hidrogen pada karet  alam  sedangkan  radikal  hasil  lainnya mengalami  dekomposisi  sehingga  terbentuk  karet alam rantai pendek berupa liquid natural rubbe. 7 Grafting  merupakan  metode  yang  relatif sederhana dan mudah dilakukan untuk
memodifikasi  polimer.  Secara  luas  teknik  grafting telah  banyak  dilakukan  karena  efektif  untuk meningkatkan  kompatibilitas  dalam  campuran reaktif.  Secara  garis  besar  proses  grafting  diawali dengan  inisiasi  radikal,  propagasi  dan  terminasi pertumbuhan polimer. Berbagai zat telah digunakan  sebagai  monomer  cangkok  pada berbagai jenis rantai polimer menggunakan metode grafting 8 .
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  ingin membuat  “Modifikasi  Karet  Alam  SIR-20  Dengan Metode  Reaksi  Chain  Scission  Dan  Grafting Dengan  Maleat  Anhidrat”.  Diharapkan  dalam penelitian ini karet  alam  SIR-20  berhasil dimodifikasi  dengan  menggunakan  metode  reaksi chain  scission  dan  produk  yang  dihasilkan  dapat tergrafting  dengan  monomer  maleat  anhidrida (MA). Sehingga Sifat kimia dari karet alam SIR-20 menjadi berubah dan produknya dapat diaplikasikan sebagai bahan tambah dalam campuran aspal, perekat ataupun sebagai compatabilizer  dalam  pembuatan  ban  kendaraan bermotor.

## II. Metodologi Penelitian
2.1. Bahan kimia, peralatan dan instrumentasi
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Fourier  Transform  Infra  Red  (FTIR) Nicolet/Perkin Elmer, termometer 200 o C, , hotplate ,magnetic stirer, labu alas leher 3 ( 500 ml) beaker glass (1000 ml) ,gelas ukur, statif dan klem, plastic wrap,  neraca  digital  (  merk)  dan  oven  (merk), seperangkat  oxyangen  regulator  dan  tabung  gas (Nesco®  O2  ),  stopwatch,  gunting,  pisau,  pipet tetes aluminium foil (total wrap), DSC (Differentian  Scanning  Calorymetry)  DSC-60  Plus merek  SHIMADZU,  plastik  wrap  (Total  wrap), XRD ( X-Ray Difractometer ) peralatan gelas Bahan  yang digunakan karet alam  SIR-20 dari  PTPN  III,  dicumil  peroksida  (p.a)  dari CV.Rudang  Jaya ,  Maleat  anhidrida  (p.a)dari    CV. Amor  Chemical,  xylen  ( merck )  dari  CV.Rudang Jaya,  oksigen  (O 2 )  dari  UHP  Happung  Lama, aqudes ( merck ) dari CV. Amor Chemical. 2.2. Prosedur penelitian
Preparasi  Karet  Alam  SIR  20  Menggunakan dicumil peroksida dan Oksigen
Karet  alam  SIR-20  (Standard  Indonesian Rubber  20)    diperoleh  dari  PTPN  III  dipotong- potong kecil untuk mempermudah proses pelarutan.  Sebanyak  10  gram    karet  alam  SIR-20
(Standard  Indonesian  Rubber  20)  dimasukkan dalam    labu  alas  leher  tiga  yang  berisi  xylene sebanyak  300  ml  dan  dimasukkan  magnetic  stirer .Setelah  itu  dirangkai  alat   kondensor refluks yang dihubungkan  dengan  gas  oksigen  dan  termometer. Distirer selama 30 menit pada suhu 135 o C. Setelah semua  larut  ditambahkan  dicumil  peroksida sebanyak  1  phr.  Pada  penambahan  dicumil peroksida  divariasikan  yaitu  2  phr  dan  3  phr. Kemudian distirer  dan dialirkan oksigen 2 L/menit selam  6 jam. Diuapkan pada suhu 135oC selama 2 jam dan hasil yang diperoleh dikarakterisasi. Grafting  Karet  Alam  Termodifikasi  dengan Monomer MA
Karet  Alam  termodifikasi  dipotong  kecil- kecil  untuk  mempermudah  proses  pelarutan. Sebanyak 4 g karet alam termodifikasi dimasukkan kedalam  labu  alas  leher  tiga  yang  berisi  200  ml xylene dan dimasukkan magnetic stirrer. Setelah itu dirangkai  alat  kondensor  refluks  yang  terhubung dengan  thermometer.  Kemudian  distirer  selama  30 menit  pada  suhu  135 o C.  Setelah  semuanya  terlarut dimasukkan  MA  (Maleat  Anhidrida)  sebanyak  0,8 g  dan  dicumil  peroksida  (DCP)  0,2  g  serta  distirer selama  90  menit.  Hasil  yang  diperoleh  diuapkan pada suhu 135 o C selama 2 jam.

## III. Hasil dan Diskusi
3.1. Metode Reaksi Chain Scission Karet Alam
Reaksi  chain  scission  (pemutusan  rantai) merupakan salah satu metode reaksi dengan adanya proses  degradasi  pada  struktur  molekul  karet  alam mengakibatkan deformasi sehingga terjadi pemutusan.  Seperti  yang  telah  diuraikan  dalam tinjauan  teoritis  bahwa  secara  umum  degradasi polimer  merupakan  suatu  teknik  atau  proses merekayasa  struktur  polimer  melalui  pemutusan ikatan dalam rantai polimer sehingga menyebabkan turunnya bobot  molekul,  dalam  percobaan  ini selanjutnya  akan  dijadikan  sebagai  bahan  baku dalam proses grafting dengan maleat anhidrida. Asumsi  Mekanisme  Reaksi Chain  Scission (Pemutusan  Rantai)  pada  Karet  Alam  SIR-20 (Standard  Indonesian  Rubber  20)  menggunakan Inisiator Dikumil Peroksida Pada umumnya senyawa peroksida maupun  turunannya  berfungsi  sebagai  inisiator dalam  proses  polimerisasi  dan  digunakan  sebagai pembentuk  radikal  bebas  dengan  adanya  energi panas  dan  temperature  tertentu.  Dalam  penelitian ini diamati pengaruh penambahan bahan
pendegradasi karet alam dan sebagai pendegradasinya  digunakan  kombinasi  bahan pendegradasi  yaitu  dicumil  peroksida  (DCP)  dan oksigen  (O 2 ).  Pemakaian  bahan  pendegradasi dicumil  peroksida  (DCP)  dan  oksigen  (O 2 )  dalam proses  degradasi  karet  alam  ini  merupakan  jenis degradasi  secara  kimia  melalui  proses  oksidasi. Dicumil  peroksida  (DCP)  dan  oksigen  (O 2 ) merupakan  bahan  inisiator  yang  berfungsi  sebagai sumber  radikal  bebas.  Pada  umumnya  bahan inisiator yang jika diberikan energi (panas, cahaya, atau  radiasi)  yang  memadai  dapat  terjadi pembentukan radikal bebas.
Dalam percobaan ini, pemanasan dilakukan  pada  suhu  135 o C  dapat  menyebakan senyawa dicumil peroksida mengalami dekomposisi menjadi sumber radikal bebas yaitu, 2 buah  radikal phenilpropanoxy .  Radikal  ini  sangat reaktif  untuk  mengabstraksi  atom-atom  hidrogen dari rantai polimer 9 .
O O CH 3 CH 3 CH 3 CH 3  135 o C O CH 3 CH 3 2
Gambar 1. mekanisme reaksi dekomposisi dicumil peroksida
Adapun  asumsi  mekanisme  reaksi  yang terjadi  karet  alam  SIR-20  ( Standard  Indonesian Rubber 20 ) dengan menggunakan inisiator dikumil peroksida adalah sebagai berikut
Gambar  2. Asumsi  mekanisme  reaksi  pembentukan LNR menggunakan dicumil peroksida
Grafting Maleat Anhidrida menggunakan Dicumil Peroksida
Karet  Alam  yang termodifikasi dengan reaksi pemutusan  rantai  dipotong-potong  kecil-kecil untuk  memudahkan  proses  pelarutan 8 .  Kemudian dilarutkan dengan xylene yang selanjutnya direaksikan  dengan  maleat  anhirida  dan  dicumil peroksida.  Hasil  dari  pencampuran  tersebut  adalah sebagai berikut.
Pada tahap 1 karet alam SIR-20 termodifikasi dilarutkan  dengan  pelarut  xylene  pada  proses  ini diperoleh  larutan  berwarna  hitam  kecoklatan  yang agak  terang.  Tahap  2,  larutan  tersebut  direaksikan dengan  maleat  anhidrida  dan  dicumil  peroksida tidak terjadi perubahan warna. Pada tahap 3 larutan tersebut  diuapkan  dan  diperoleh  padatan  berwarna hitam  kecoklatan.  Kemudian  padatan  tersebut  di karakterisasi dengan Fourier  Transform
Infrared (FTIR).
Asumsi  Mekanisme  Reaksi  Pencangkokan  Maleat Anhidrat  dengan  karet  alam  SIR-20  (Standard Indonesian  Rubber  20)  menggunakan  dikumil peroksida
Adapun  asumsi  mekanisme  reaksi  yang terjadi  antara  maleat  anhidrat  dengan  karet  alam
SIR-20 (Standard Indonesian Rubber 20) menggunakan inisiator DCP adalah sebagai berikut
:
O C H 3 C H 3 H C H 3 n C H 3 n O H C H 3 C H 3 Inisiasi C H 3 n O O O C H 3 O O O n Propagasi C H 3 O O O n C H 3 n C H 3 O O O H n C H 3 n Terminasi C H 3 O O O n C H 3 n C H 3 O O O C H 3 C H 3 C H 3
Gambar  3 .  Asumsi  Mekanisme  Reaksi  Grafting dengan  Maleat  Anhidrida  Menggunakan  Dicumil Peroksida 10 .
Analisa FTIR
Karet  Alam  Termodifikasi  dengan  metode  reaksi chain scission
Analisa  spektrofotometer  FTIR  bertujuan untuk  identifikasi  gugus  fungsi  dan  melihat pergeseran daerah serapan IR sebelum dan sesudah modifikasi karet alam 11 . Analisa dengan
Spektroskopi  Fourier  Transform  Infrared  (FTIR) dilakuan  untuk  mengidentifikasi  adanya  gugus fungsi  akibat  terjadinya  reaksi  pemutusan  rantai yang  dilihat  dari  kemunculan  bilangan  gelombang C=O  dan  OH  yang  merupakan  gugus  fungsi  khas dari  proses  pemutusan  rantai  ikatan  pada  karet alam.  Serapan  bilangan  gelombang  yang  terdapat dalam  sampel  hasil  rekasi  pemutusan  rantai  yaitu campuran SIR-20 (Standard Indonesian Rubber 20) dengan  maleat  dicumil  peroksida  dibandingkan dengan  serapan  bilangan  gelombang  karet  alam sebelum di modifikasi dengan metode reaksi chain scission  dihasilkan  puncak-puncak  serapan  yang menunjukkan  melihat  bilangan  gelombang  yang muncul pada tiap-tiap campuran. Dari hasil analisa Fourier Transform Infrared (FTIR) sampel modifikasi  polimer  karet  alam  SIR  20  dengan gugus-gugus  fungsi  yang  ada  pada  struktur  karet alam  yang  terdegradasi.  Dari  polimer  karet  alam ialah  Cis/Trans 1,4 isoprena  atau (C 5 H 8 )n dengan gugus  fungsi  yaitu  =C-H,  -CH  streaching  yakni,  - CH 3 dan    -CH 2 -,    gugus  karbonil  C=O,  gugus  C- Hbending  yaitu  –CH3  dan  –CH2-  dan  gugus  C-H wagging
Untuk mengetahui gugus fungsi yang muncul dari  pada  tiap-tiap  puncak  hasil  Fourier  Transform Infrared  (FTIR)  sampel  Karet  alam  murni  dan Karet alam termodifikasi  dengan  reaksi pemutusan rantai dapat dilihat pada tabel 1.
Pada  table  1  terdapat  perbedaan  antar  karet alam  murni  dengan  karet  alam  termodifikasi dengan  menggunakan  metode  reaksi  pemutusan rantai.  Puncak  serapan  yang  dihasilkan  masing- masing  sampel  menampilkan  bilangan  gelombang khas  dari  karet  alam  yang  sudah  termodifikasi, namun untuk melihat keberhasilan reaksi pemutusan  rantai  tersebut  pada  struktur  karet  alam masing-masing sampel dapat dilihat dari pemunculan  bilangan  gelombang  O-H  dan  C=O .Pita  yang  melebar  pada  daerah  gelombang  3000- 4000  cm -1 yang  merupakan  vibrasi  ikatan  O- H 12 .yang  berada  pada  bilangan  gelombang  3000- 4000  cm -1 pada  bilangan  gelombang  1710  cm -1 - 1850 cm -1 .
© 2022 State University of Medan
Tabel  1. Puncak Serapan sampel karet alam murni dan  Karet  alam  termodifikasi  dengan  reaksi pemutusan rantai dari Hasil Analisa FTIR
Daerah
serapan (Eddiya nto, 2007) Gugus fungsi Puncak serapan (Cm -1 ) Penelitian Karet Alam SIR-20 NR 1 phr DCP NR 2 phr DCP NR 3 phr DCP 3750- 3000 OH - - 3452. 04 3435. 09 3300- 2900 =C-H 3033 3034, 51 3029. 23 3027. 92 3000- 2700 C-H strechi ng - CH3 -CH2- 2960, 2850 2911, 2725 2959. 80, 2852. 62 2913. 46 2725. 88 2959. 67, 2853. 62 2925. 78 2726. 03 2959. 38, 2854. 17 2924. 54 2726. 22 1900- 1650 C=O - 1736. 50 1726. 85 1736. 84 1715. 33 1736. 64 1675- 1500 C=C 1662 1667. 96 1663. 32 1475- 1300 C-H bendin g -CH3 -CH2- 1375 1445 1375. 15 1447. 07 1374. 83 1447. 44 1374. 82 1447. 52 1210- 1310 Ester O=C- O-C 1309,1 230 1216. 95, 1229. 09, 1308. 56 1216. 92, 1229. 23, 1308. 96 1216. 88, 1229. 27, 1309. 73 1035- 1085 C-O 1038, 1090 1037. 46 1082. 18 1027. 71 1073. 00 1026. 91 1072. 53 1000- 650 C-H 840, 739 834.2 1 740.5 6 834.6 3 700.0 2 834.8 7 700.2 4
Pada  gambar  4  pada  liquid  natural  rubber munculnya peak gelombang yang baru yaitu gugus O-H  dan  C=O  yang  menandakan  terjadinya  reaksi pemutusan  rantai.  Tetapi  pada  LNR  pada  variasi DCP  tidak  muncul  gugus  OH  diakibatkan  karna reaksi pemutusan rantainya tidak sempurna. Dari gambar  4  pada  variasi  konsentrasi  DCP  3  phr gugus OH dan C=O memiliki intesintas paling kuat  muncul  pada  panjang  gelombang  masing masing  3435.09  cm -1 dan  1715.33  ;  1736.64 cm -1 .
Gambar  4 .  Hasil  Analisa  FTIR  Karet  Alam  SIR- 20 dengan Karet Alam SIR-20 + 1 phr DCP, Karet Alam SIR-20 + 2 phr DCP dan Karet Alam SIR-20 + 3 phr DCP
Grafting dengan Maleat Anhidrida Untuk mengetahui gugus fungsi yang muncul dari pada tiap-tiap puncak hasil FTIR sampel Karet alam  murni dan Karet  alam yang  sudah tergrafting MA dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel  2. Perbandingan  Puncak  serapan  karet  alam SIR-20 + 3 phr DCP dengan LNR-g-MA
Daerah serapan (Eddyant o, 2007) Gugus fungsi Puncak serapan (Cm-1) Penelitian SIR 20+ 3 phr DCP LNR-g-MA 3750- 3000 OH 3435.09 3276.16 3300- 2900 =C-H 3027.92 3028.61 3000- 2700 C-H strechin g -- CH3- -CH2- 2959.38, 2854.17 2924.54,2726. 22 2955.12, 2857.14 2922.80, 2729.23 1900- 1650 C=O 1715.33, 1736.64 1708.56, 1771.75 1675- 1500 C=C 1663.32 1549.09 1475- 1300 C-H bendin g -CH3 -CH2 1374.82 1447.52 1375.06 1447.50 1210- 1310 Ester O=C- O-C 1216.88, 1229.27, 1309.73 - 1035- 1085 C-O 1026.91, 1072.53 1074.80 1000-650 C-H 834.87 700.24 832.81,696. 41
Pada  table  2  terdapat  perbedaan  antar  SIR 20+  3  phr  DCP  dengan  LNR-g-MA.  Puncak serapan  yang  dihasilkan  masing-masing  sampel menampilkan  bilangan  gelombang  khas  dari  karet alam yang sudah termodifikasi, namun untuk untuk melihat keberhasilan pencangkokan dan peningkatan  derajat  pencangkokan  MA  pada struktur  karet  alam  masing-masing  sampel  dapat dilihat  dari  pemunculan  bilangan  gelombang  C=O yang berada pada bilangan gelombang 1710 cm -1 - 1850 cm -1 .
Gambar  5. Hasil  Spektra  FTIR  Karet  Alam  SIR-20 dengan Karet Alam SIR-20 + 3 phr DCP dan LNR-g-MA Sedangkan pada gambar 5 terdapat perbedaan pada puncak  C=O  yang  khas.  Dimana  setelah  proses grafting  dengan  maleat  anhidrida  intensitas  gugus karbonil sangat kuat .
IV. Kesimpulan Karet alam SIR-20 telah berhasil
dimodifikasi
dari pencampuran dicumil peroksida/O 2 yang  dapat  dilihat  dari  analisa  gugus fungsi  yang  menghasilkan  deretan  puncak  yang khas pada gugus hidroksil (OH) dan 2 buah puncak karbonil  (C=O)  dimana  diperoleh  pada  karet  alam SIR-20  +  3  phr  DCP  berturut-turut  sebesar  3435 dan  1715;  1737  dan  memiliki  intensitas  yang  kuat yang mengindikasikan telah terjadi reaksi pemutusan  rantai  pada  karet  alam  SIR-20.  Dari hasil  analisa  FTIR    LNR-g-MA  diperoleh  gugus C=O  yg  semakin  tajam  yang  merupakan  puncak serapan  khas  yang  berasal  dari  maleat  anhidrida yang tergrafting pada rantai karet alam.

## Referensi
1. Direktorat  Jenderal  Perkebunan.  (2019,  Dec).
Rubber . 2. Eddiyanto, Wirjosentono, S,A.M dan
Nurhendrawan.  (2020).  “Karakterisari  Gugus Fungsi  Dan  Bobot  Molekul  Karet  Modifikasi
Liquid Natural  Rubber  (Lnr) Melalui  Degradasi
Oksidatif Fenil Hidrazin/O2 Dengan Penambahan Emulsifier Triton-X 100”.
Prosiding Seminar Nasional Kimia Berwawasan Lingkungan . pp. 19-22.
3. R.  Munzirwan.  (2021,  jan.).  “Comparison  Of Acetic Acid With As Formiic Acid Latex Pump Material”. IJCST-UNIMED. 4(1), pp. 39-41.
4. R.  Munzirwan. (2021,  jul.). “Mooney  Viscosity Determination Of Rubber With A Charm Filler”. IJCST-UNIMED. 4(1), pp. 45-48.
5. S.  Sipayung,  Eddiyanto.  (2022,  Feb.).  “Process and Characterization of Natural Rubber Modification  (Sir-20)  With  Grafting  Maleat Anhydride ”. IJCST-UNIMED. 5(1), pp. 18-24.
6. S.  Said.  “Modifikasi  Dan  Karakterisasi  Karet Alam  Siklis  (Resiprena  35)  dengan  Anhidrida
Maleat  sebagai  Substituen  Bahan  Pengikat  Cat Sintetis”.  Disertations,  University  of  Sumtera
Utara, Medan, 2014 . 7. Tamrin., Leny.S dan Eddyanto. (2021).
Preparation  And  Characterization  Of  Liquid
Natural Rubber Through Oxidative Degradation With  Phenylhydrazine  And  Benzoyl  Peroxide- Oxygen. 3  rd International  Conference  on Natural Resource adan Techonology .doi: 10.1088/1755-1315/912/1/012098.
8. Eddyanto,  W.Yuslina  dan  S.  Said.  (2013,  Apr.) Agrium. Jurnal  Teknik  Patra  Akademika. 8(1), pp. 55-61.
9. A.Hamzah.  (2010).  “Effect  of  Addition  of Dicumil  Peroxide  and  Divinylbenzene  as  a Croslink  Initiator  on  Compatibility  Ratio  of Mixture of Polyethylene and Natural Rubber Sir 3  L”.  Mulawarman  Chemical  Journal.  8(1), pp.44-53. ISSN 1693-5616.
10. Zuliarti, Indah., Khairat Bahruddin (2015).”Effect of Mixing Time and Temperature on Grafting Degree of Maleated Natural Rubber with Benzoyl Peroxide Initiator”. JOM FTEKNIK .2(2), pp. 1-7.
11. F.  Ahmad    &  U.  Lisa.,(  2018,  Jul.).  “  Effect  of pH  on  Biosorption  Ion  Cd(II)  in  Solution  using
Lengkuas Merah (Alpinia Gralanga)”. Indonesian  Journal  of  Chemical  Science  and Technology.1(1). Pp. 31-36.
12. E.Gracella  &  M.  Zainuddin.  (2022,  February). “Syntesis  and  Characterization  of  α-Cellulose from  Young  Coconut  Coir  (Cocos  nucifera  L.). Indonesian  Journal  of  Chemical  Science  and Technology. 5(1), pp. 28-30.